C. Doelter. lieber die künstliche Darstellung einiger Zeolithe. 129 



kel von 40 — 50° und positivem Charakter der Doppelbrechung 

 zu beobachten. 



Die Analyse, welche Herr Unterweissacher an ausgesuch- 

 ten Kryställchen ausführte, ergab: 



Es ist jedoch zu bemerken, dass noch etwas Fe 2 3 vor- 

 henden war, welches, als von der Eisenröhre herstammend, in 

 Abzug gebracht wurde, und dass das Natron aus der Dif- 

 ferenz bestimmt wurde. Die Analyse zeigt etwas weniger 

 Thonerde und mehr Kalk als man bei dem Heulandit sonst 

 findet, doch entspricht sie. bei dem Umstände, als sie auf Ge- 

 nauigkeit aus dem Grunde, weil nur eine geringe Menge, 

 nämlich nur 0.306 gr zur Untersuchung verwendet werden 

 konnte, nicht Anspruch erheben kann, doch so ziemlich der 

 wirklichen Zusammensetzung des Heulandits. 



2. Anorthit wurde in fein gepulvertem Zustande mit etwas 

 frisch gefällter gelatinöser Kieselsäure in kohlensäurehaltigem 

 Wasser in einer verschlossenen Eöhre bei 200° C. durch 

 U Tage erhitzt. 



Das erhaltene Pulver besteht theils aus Resten des an- 

 gewandten Anorthits, theils aber auch aus Neubildungen. Unter 

 letzteren wird Heulandit erkannt, es erscheinen wie bei der 

 Umkrystallisirung dieses Minerals rectanguläre Tafeln, sowie 

 sechsseitige, erstere gerade, letztere unter ca. 20° auslöschend ; 

 die Interferenzfarben sind grau und blaugrau bis gelblichgrau. 

 Der Axenwinkel konnte in einem Falle gemessen werden, 

 wenngleich auch nur sehr annähernd, er betrug ca. 50°. Die 

 Spaltbarkeit ist sehr deutlich parallel ooPoo. 



Daneben erscheinen aber auch rhomboedrische Durch- 

 schnitte, welche mit dem künstlichen Chabasit grosse Ähnlich- 

 keit besitzen. Das Resultat des Versuches ist demnach die 

 Neubildung von Heulandit, welcher in tafelförmigen Kry stallen 

 wie im eben beschriebenen Falle auftritt, ferner von Chabasit. 

 Löslichkeit des Heulandits in 15° iger Lösung 



X. Jahrbuch i. Mineralogie etc. 1890. Bd. I. 9 



Si0 2 

 AI, 6 3 

 CaO 

 H,0 

 Na.,0 



58.90 

 14.02 

 8.53 

 15.19 



3.36 



100.00 



